532 ir. Frericlis: Fetthärtung. 



zuerst an der Oberfläche der Oxydteilchen entstehenden Metall- 

 teilchen durch die Bewegung des Oeles beim Rühren oder Einleiten 

 von Wasserstoff abgerissen werden. Die Zertrümmerung der 

 Teilchen kann dabei auch noch unterstützt werden durch den 

 Wasserdampf, der bei der Reduktion aus dem Sauerstoff 

 des Oxyds und dem Wasserstoff entsteht. 



Ferner kann die freie Oelsäure dabei eine Rolle spielen, 

 die in jedem Oel in geringerer oder größerer Menge enthalten ist, 

 oder die aus den Glj^ceriden })ei der hohen Temi3eratur durch das 

 entstehende Wasser abgespalten werden kann. Es kann sich aus 

 Nickel o X y d u 1, das die erste Stufe der Reduktion des Nickel- 

 o X y d s darstellt, und der Oelsäure Nickel oleat 1)ilden. 

 Dieses kann in Lösung gehen oder aber es wird die Teilchen um- 

 hüllen, und aus dem gelösten oder dem die Teilchen umhüllenden 

 Nickeloleat wird dann durch den Wasserstoff höchst feinverteiltes 

 Nickel abgeschieden. Nach einem Patent von E r d m a n n, 

 D. R. P. 217 846, werden die Nickelsalze organischer Säuren bei 

 150 — 250" durch Wasserstoff unter Abspaltung der freien Säure 

 zerlegt, wobei Nickel m e t a 1 1 zurückbleiben muß, wie aus der 

 Gleichung (RC00)2Ni + 2 H = 2 RCOOH + Ni hervorgeht. 



Daß die Oelsäure auch der Hydrogenisation unterliegt und 

 in Stearinsäure übergeht, tut nichts zur Sache. Die Stearinsäure 

 kann dann die Rolle der Oelsäure spielen. 



Aber auch andere Verunreinigungen der Oele können eine 

 ähnliche Rolle spielen. Daß Beimengungen der Oele, die an sich mit 

 der Härtung der Oele nicht das geringste zu tun haben, nicht ohne 

 Einfluß auf die Verteilung des Nickels sind, geht daraus hervor, 

 daß je reiner das Oel ist, desto leichter der Katalysator abfiltriert 

 werden kann. 



Man sieht, daß die feine Verteilung des im Oel reduzierten 

 Nickelmetalls verschiedene Ursachen haben kann. 



Trocken aus reinem Oxyd reduziertes Nickelmetall dagegen 

 besteht im Vergleich zu dem in Oel reduzierten aus viel gröberen 

 Teilchen. Daß diese sich nachträglich in dem Oel nicht so fein 

 verteilen, wie das in dem Oel aus dem Oxyd entstehende Nickel- 

 metall, ist kein Wunder. Sorgt man aber durch Beimengung in- 

 differenter Stoffe Avie Kieselgur, Ton dafür, daß bei der trockenen 

 Reduktion des Oxydes die oinzehicn Teilchen nicht zus'ammen- 

 ])acken können, dann erhält man auch auf trockenem Wege Nickel- 

 metall, das sich mit der gleichen , ,tmtenartigen" Beschaffenheit 

 in dem Oel verteilt, wie das aus dem Oxyd im Oel entstehende 

 Metall. 



